— 716 — 



assoluto, si disseccava la capsula per 10 minuti a 100, quindi, dopo averla 

 conservata per almeno due ore in essiccatore in cui si praticava il vuoto, si 

 pesava. 



La seguente tabella contiene i risultati delle determinazioni eseguite. 



Le prime quattro esperienze furono fatte con densità di corrente troppo 

 forti, e infatti i risultati non sono troppo soddisfacenti, perchè una piccola 

 parte di tellurio qualche volta si staccò verso la fine dell'elettrolisi e durante 

 il lavaggio ; i risultati sono invece migliori nelle ultime cinque determinazioni, 

 in cui adottai una densità di corrente minore, tanto che impiegando anche 

 circa 40 centigrammi di tellurio, l'errore varia da un massimo di grammi 

 0,0006 a 0. 



In queste condizioni infatti, si evita sempre anche il più piccolo distacco 

 del deposito, sia durante l'elettrolisi, che durante il lavaggio. L'alterazione 

 del tellurio è completamente evitata. 



Numero 



TELLURIO 



Differenza 



Densità di 

 corrente per 

 100 emq. 



Tem- 



Durata 

 in 

 oie 



Aspetto 



del 

 deposito 



impiegato 



trovato 



in gr. 



peratura 



1 



0.0651 



0.0648 



0.0003 



0.045 amp. 



60-62 



2'/ s 



nero-opaco 



2 



0.1881 



0,1873 



0.0008 



0.04 



I) 



)) 



6 



grigio-nero 



3 



0.2011 



0.2002 



0.0009 





» , 



)) 



7% 



i) 



4 



0.2088 



0.2077 



0.0011 



0.05 





!> 



5 7* 



grigio-opaco 



5 



0.2154 



0.2154 



0.0000 



0.025 



» 



)J 



8 '/a 



grigio-nero 



6 



0.2536 



0.2535 



0.0001 







!) 



10 



!) 



7 



0.3105 



03100 



0.0005 



» 



» 



» 



13 



)! 



8 



0.3140 



0.3138 



0.0002 



» 



» 



» 



13 «A 



n 



9 



0.4036 



0.4C30 



0.0006 



!! 







17 



n 



Con questo metodo si possono deporre circa 25 mmgr. di tellurio in 

 un' ora. 



La capsula si pulisce dal deposito mediante trattamento con HN0 3 di 

 media concentrazione. 



Nei limiti delle esperienze da me eseguite, non è possibile stabilire la 

 quantità massima di tellurio che può rimanere ben aderente; io sono arri- 

 vato a deporre in 17 ore gr. 0,4030 di tellurio, ma è prevedibile che, data 

 la buona aderenza del deposito, aumentando convenientemente la durata del- 

 l'elettrolisi, se ne possa deporre una quantità ben più rilevante. 



In qual modo agisca il pirofoslàto di Na, purtroppo non è facile, per 

 ora, rispondere, perchè non è facile spiegare razionalmente tutti i procedi- 

 menti analitici che vengono proposti nelle analisi' elettrolitiche, ciò che fece 

 dire giustamente al compianto prof. Cossa nel suo pregiato trattatino di 



